铁碳合金相图

铁碳合金相图是铁-碳二元合金系统的相图。

在加工完的钢和铸铁中，总会含有一定数量的碳元素，这些碳元素所占的比重决定了钢/铸铁的特性。通过铁碳合金相图，人们可以直观的看出（钢铁）形成过程中的组分变化与碳元素含量、温度间的相互关系。

若需要知道在不同冷卻速率下的，一般會參考恆溫變態圖。

碳是铁碳合金中最重要的合金元素，碳含量小幅的變化也可能會對合金的材質或性質有大的影響。铁碳合金相图可以表達溫度及碳的濃度對鋼鐵的影響，不過沒有其他金屬的資訊。铁碳合金相图可以分為二部份：亞穩定的Fe-Fe3C系統，其中的碳已和鐵鍵結，以及穩定的Fe-C系統，其中碳以石墨的形式存在。铁碳合金相图一般會包括這兩個系統，不過Fe-Fe3C系統用到的比較多。

铁碳合金相图中的代表性區域 

相图中的X軸是碳的含量，Y軸是溫度。圖中只標示一般比較常用到的部份，也就是碳含量在0%到6.67%的區域（只有少量合金的含量高過此值），碳含量6.67%約對應100%的碳化三铁。相图中代表性的位置用英文字母表示，有些標示方式會省略英文字母I，改用字母J表示。

其中折線ABCD是，在液相線以上的部份為液體。折線AHIECF為固相線，低於固相線的部份為固體。在液相線和固相線之間的是糊状、部份熔化的區域，其中包括δ铁、γ铁和碳化三铁（Fe3C）．有不同的濃度及比例。若合金冷卻到液相線下時，會漸漸的结晶。

隨著碳含量的不同，铁碳合金中的鐵也會出現不同的同素異形體，像分別由δ铁、γ铁及α铁形成的固溶體，對碳就有不同的溶解度，其原因是不同的晶格結構及晶格常數。像肥粒鐵就是由δ铁或α铁形成的固溶體，而奧氏體則以γ铁為主。

大致的分區 
 熔化是指形成液相的铁碳合金，以上均為液相，在液相線和固相線之間的是固相和液相共存。
 δ ：體心立方晶系
 γ 奧氏體：面心立方晶系
 α 肥粒鐵：體心立方晶系
 石墨（穩定態）或雪明碳鐵（Fe3C，亞穩定系統）

波來鐵和萊氏體不算是特別的相，只是一種相混合狀態（）。波來鐵和萊氏體只會出現在穩定，或是亞穩定的系統中，例如緩慢的冷卻。若是快速冷卻（例如淬火）會形成马氏体，是一種硬脆的結構。以下是在亞穩定的系統中，一些特殊的點、線及現象。

 點
 A：（0 %/1536 °C），B：（0,53 %/1492 °C），C：（4.3 %/1147 °C），D：（6.67 %/1320 °C），E：（2.06 %/1147 °C）
 F：（6.67 %/1147 °C），G：（0 %/911 °C），H：（0.1 %/1493 °C），I：（0.16 %/1493 °C），K：（6.67 %/723 °C）
 N：（0 %/1392 °C），P：（0.022 %/723 °C），S：（0.8 %/723 °C），Q：（0.002 %/20 °C），M：（0 %/769 °C）
 S'：（0.69 %/738 °C），E'：（2.03 %/1153 °C），C'：（4.25 %/1153 °C）

 線
 ：A-B-C-D，固相線: A-H-I-E-C-F
 共晶線：E-C-F，：P-S-K，包晶线：H-I-B

 現象
 共晶點：4.3 %/1147 °C（C點）
 ：0.8 %/723 °C（S點）
 ：0.16 %/1493 °C（I點）

金相名稱 
以下是各金相的名稱，δ固溶體、γ固溶體及α固溶體分別是指肥粒鐵、奧氏體及肥粒鐵。

鐵碳化合物雪明碳鐵（Fe3C）也是一個相，但和上述鐵和碳混合的相不同，雪明碳鐵是中间相，雪明碳鐵會以三種不同的形式出現，但其化學成份是一樣的。

以下是一些相和相的混合物：

等溫過程 
铁碳合金相图中有三個等温过程，分別是（線 HIB）、共晶（線 ECF）及（線 PSK）。

點 H：δ鐵素體中，最大碳溶解度的點
點 I：包晶 δ+L → γ

當鋼加熱或是冷卻的時候，會出現一些特性不連續變化的情形，主要有以下幾點。
 A1 – 線P-S-K，當碳含量> 0.02 %時，超過723 °C時奧氏體會分解為珠光體。
 A2 – 線M-O，加熱超過769 °C（居里點）時會失去鐵磁性。
 A3 – 線G-O-S，冷卻時會形成含碳量較少的鐵素體，從奧氏體中游離的碳會開始累積，直到溫度到723 °C的共晶溫度為止。

應用 
配合铁碳合金相图，可以清楚的回答一些有關鋼（可鍛的鐵碳合金，碳含量小於2.6%）及鑄鐵（不可鍛的鐵碳合金，碳含量大於2.6%）的特性問題。

 鋼可以鍛造，因為其成份為均質的奧氏體，而鑄鐵中的碳是以石墨或是萊氏體的形式存在，因此延展性變差，不適合鍛造，而且其相變化是在熔化時突然發生。
 純鐵的熔點是1536 °C，也可以看出鋼及鑄鐵在完全固化（或開始熔化）時的溫度（A-H-I-E線及E-C-F線），鑄鐵開始熔化的最低溫度是在1147 °C，這也說明鑄鐵比鋼更容易用在鑄造的應用上。

基於上述原因，铁碳合金相图是在要了解铁碳合金特性時，很重要的工具。

參考資料 
 Hermann Schumann, Heinrich Oettel: Metallografie – 14. Auflage, Wiley-VCH Verlag.
 Prof. Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Bargel und Prof. Dr.-Ing. Günter Schulze: Werkstofftechnik – 8. Auflage, Springer Verlag Berlin.
 Prof. Dr.-Ing. Volker Läpple: Wärmebehandlung des Stahls – 9. Auflage, Verlag Europa Lehrmittel.

圖表
材料科學
鋼